RECHERCHES SUR LES PHENOMENES, ETC. 407 



Plaque ronde n° -3. 



M 



'• 



C B 



G 



D 



c 0 



^o(c). 



Q 



1750 



15/79 



—17,07 



16,43 



-1,28 



1,82 



1,89 



0,32 



3400 



25,39 



—29,18 



21,28 



—3,79 



1,90 



2,08 



0,40 



5400 



36,02 



—42,30 



39,16 



-6,28 



1,86 



2,22 



0,33 



6700 



42,92 



-51,83 



41,38 



- 8.91 



1,84 



2,33 



0,33 



8500 



48,79 



—59,31 



54,05 



—10.5*2 



1,81 



2,49 



0,28 



Cette plaque est la plus régulière de toutes celles que j'ai coulées au 

 moyen du bismuth de M. Merck; après traitement à Y acide nitrique 

 on y reconnaissait pourtant encore des plages différentes. La yaleur 

 absolue de la dissymétrie n'est pas beaucoup plus petite que pour la 

 plaque n° 2, il est vrai, mais, le bismuth de cette plaque présentant un 

 effet Hall beaucoup plus fort, la dissymétrie est relativement beaucoup 

 plus faible. 



Parmi les plaques de bismuth que j'ai fabriquées dans la suite, aucune 

 n'avait une constitution aussi régulière que celles dont nous venons de 

 parler; aussi la dissymétrie faisait-elle presque complètement défaut 

 dans quelques unes, dans d'autres elle n'était que peu considérable 1 ). 



*) Comme expérience de contrôle je mentionnerai la mesure de l'effet Hall 

 dans une petite plaque de bismuth électrolytique. Une position arbitraire donna 

 comme résultat: 



M: 5650 Câ = 56,95 Cb = 56,54. 



Dans une position, obtenue par rotation de 45°: 



M : 5650 Ca = 57,50 Cb = 57.40. 



Cette plaque n'ayant été polie que d'un seul côté, elle ne permettait pas de 

 faire des mesures précises. Les chiffres précédents prouvent néanmoins que la dis- 

 symétrie y est tout au plus très faible. D'autres plaques obtenues par voie élec- 

 trolytrique donnèrent le même résultat. 



